4 IX. Pi-of. Dr. Jaroslav Milbauer a Dv. Jaroslav Tuček: 



v proudu kysličníku uhličitého. Produkty, získané extrakcí 

 amoniakem se nemění, nechovají ani síranu neb siřičitanu, 

 složeny jsou pouze ze simíku nezměněného a ze stříbra. Stí), 

 novena zbylá síra po oxydaci ve formě BaS04. 



Výsledky vneseny jsou v tuto tabulku: 



Reakční prodtikv 



iVnIotfl I*° P'"^*'^ Po reakpi , Síratm obsahuje 



ieplota ^^aio ^° reaKci barnatého sirníku „,,.. 



.^00'' U-1778 (j 01772 </ 01607 o 96-28% .3-49% 



fíOO" 0-2348 íj 0-2326 g 02068 g 94-29% 5-67?. 



700" 0-1918 (j 0-1882 g 01602 g 9032% 10-04% 



SOO" 0-1126 g 0-1098 g 00786 g 7595% 27-30% 



Nálezy, které usazovaly se za loďkou, obsahovaly pouxe 

 síru, byly líplně rozpustný v sírouhlíku. 



Vznik stříbra kovového lze si vysvětliti buď přímo die- 

 soeiací : 



2Ag,S -> 2Ag, + S^ 



anebo z analogie, z případů později uvedených, tvorbou síranu 

 stříbrná tého, který ve stavu zrodu ihned dál reaguje: 



Ag^S + 2SO2 -^ Ag^SO^ + S2 

 Ag^SO, + Ag^S =. 2Ag, + 2S0, 



Reakci mezi síranem a sirníkem stříbrnatým prostudo- 

 val Sackur^) a shledal, že počíná již při 300° C. 



b) Sir nik olovnatý. 



Připraven dle návodu Souchaye^^) a Classena^**) a 

 lozborem shledáno, že vyhovuje.*) Reakční produkty chovaly 

 tu mimo nepřeměněného sirníku olovnatého též síran olovnatý 

 a. olovo. Extrahovány v proudu dusíku amoniakálným rozto- 

 kem oetanu amonatého. V extraktu stanoven síran olovnatý, 

 (odpovídající vzniklému síranu olovnatému, zbytek oxydaci 

 dal SO4", který opět v téže podobě sražen a vážen a udává 

 nezměněný sirník, zbytek po přepočtení odpovídá olovu, které 

 do náletu neodcházelo. Týž byl úplně rozpustný v sírouhlíkii. 



*) Obsahoval olova 86-5%, síry 13-36% oproti theoretiekýin 

 13-41%. 



